Dissoziation der Siükatschmelzen. 
1287 
Aus dem Bisherigen geht hervor, daß bei gewöhnlicher 
Temperatur und bei zirka 500° keine Leitfähigkeit vorhanden 
ist und daß sie im festen Zustand eine geringe ist, aber mit 
Temperaturerhöhung von jenem Temperaturpunkte aus stetig 
zunimmt, wobei die Temperaturwiderstandskurve für festes 
Pulver fast immer nahezu geradlinig verlauft. In der Nähe des 
Schmelzpunktes tritt nun eine bedeutende Änderung ein, es 
erfolgt ein rapides Fallen des Wertes des Widerstandes bis zu 
dem Momente, wo das Silikat ganz flüssig geworden ist, dann 
ändert sich das Leitvermögen nur noch wenig, die Kurve wird 
nahezu horizontal. 
Die beiden Versuche mit Hornblende ergaben also ganz 
parallele Kurven, die Knickpunkte sind nur um zirka 10° ver- 
schieden, was bei einer Temperatur von 1180° ein sehr kleiner 
Unterschied zu nennen ist, um so mehr als die Temperatur- 
bestimmung keine sehr genaue war. 
Der Knickpunkt liegt bei 1165°, respektive 1175°, ent- 
sprechend dem Schmelzpunkte der Hornblende, welche, wie aus 
dem Versuche hervorgeht, ungefähr bei 1 145 bis 1 170° schmilzt. 
Die Festwerdung erfolgt je nach der Abkühlungsgeschwin- 
digkeit zwischen 1135 bis 1100°. 
Erstarrt die Hornblende rasch, so bildet sich viel Glas, 
erstarrt sie aber langsam, so bilden sich auch Augitnadeln und 
etwas Magneteisen, die Schmelze erstarrt mehr kristallin, dem- 
nach sind auch die Leitfähigkeitskurven sehr verschieden, bei 
amorpher Erstarrung wird der Widerstand sehr langsam ver- 
größert, die Kurve ist fast geradlinig und der Widerstand ist 
viel geringer bei gleicher Temperatur als bei kristalliner Er- 
starrung, bei dieser wächst der Widerstand, sobald die Schmelze 
fest ist, sehr bedeutend. Allerdings ist noch der Unterschied zu 
beachten, daß das Volumen bei Versuch II durch Herausfließen 
eines Teiles der Schmelze nicht mehr dasselbe war wie beim 
Erhitzen, die Abkühlungswerte sind daher hier ungenau. 
Versuche mit Arrh enius-El ektraden. 
Es wurden vier Versuche gemacht, die aber wegen des 
erwähnten Überlaufens der Schmelze nur bis zu einer gewissen 
Temperaturgrenze zuverlässig sind. 
84* 
